↑TOP一般耐摩耗材種をルーツをする超合金「イゲタロイ」は、その後の研究開発の積み重ねにより数々の材種シリーズへと発展。応用分野が一段と拡がっています。い用途で活用されています。↑TOP※下記特性値は実測データ-のため、代表特性値とは若干異なります。同一粒度では結合相量の増加と共に、また同一結合相量では粒度が大きくなるほど硬度が低下する。高温(48°C)における硬度は、常温に対し約20%低下する。WC-Ni-Cr合金とWC-Co合金では、低下の割合はほぼ等しい。室温では、粒度を微細化することにより抗析力の向上が図られている。高温(48°C)では、WC粒度<2μmの材質についてみるとWC-Ni-低Cr合金(M23S、M63S)、WC-Co合金(D2、G5)ともに約10%抗析力が低下する。抗析力の測定方法は右図のように、矩形断面の資料を指示台に乗せ、中央に静荷重をかけて破壊させることにより、次式で抗析力を算出する。結合相量の比率が高く、かつCr量の多い材質では、WC-Coに比べヤング率が若干低くなっている。結合相量が10%以下で、かつCr量の少ない材質では、WC-Co合金とほぼ同等である。●ピッカース硬度と破壊靭性K1c値との関係K1c(ケーワンシー)は、破壊靭性を示す値で、キレツの伝播(進展)抵抗の程度を知るうえで重要な特性である。一般に硬度が高くなるとK1cは低下する。破壊靭性に関する評価法として、ピッカース圧痕法とスリット法とがある。場合、WC-Co合金より圧縮強度がやや低めになっている。粒度による影響の方が大きく、微粒化により圧縮強度の向上を図ることが出来る。右図に圧縮試験用治具を示す。試験の上下端にAL箔を入れ平行度の補正を行っている。図は、歪と圧縮応力との関係を示すもので、破壊に至る過程は、WC-Ni-Cr合金とWC-Co合金とは同様の関係を示している。抗析力の測定方法は右図のように、矩形断面の資料を指示台に乗せ、中央に静荷重をかけて破壊させることにより、次式で抗析力を算出する。耐摩耗性は硬度と強い相関関係があり、硬度が高い程、耐摩耗性は向上する。